GLU S9 



nîaque. Une solution concentrée de sous-carbonate d'ammo- 

 niaque, mêlée à une solution de glucine étendue, précipite un 

 sous-carbonate de cette base, qu'on peut redissoudre ensuite 

 dans un excès de sous-carbonate d'ammoniaque. Cette propriété 

 distingue la glucine de l'alumine , qui se rapproche d'ailleurs 

 de la glucine par sa solubilité dans les eaux de potasse et de 

 soude. On sépare la glucine du sous-carbonate d'ammoniaque, 

 en faisant bouillir la dissolution; le sous-carbonate alcalin se 

 volatilise , et le sous-carbonate de glucine se précipite. 



L'ammoniaque ne dissout pas sensiblement la glucine. 



La glucine peut s'unir à an grand nombre de principes 

 colorans. 



Préparation de la glucine. 



On pulvérise de l'émeraude de France dans un mortier de 

 silex-, on en met i partie dans un creuset d'argent avec 3 

 parties de potasse à l'alcool, et i partie d'eau; on fait chauf- 

 fer très-doucement, et on agite les matières , afin de les mêler 

 intimement. Lorsque toute l'eau est évaporée, on pousse la 

 chaleur jusqu'au rouge cerise, et l'on maintient cette tempé- 

 rature pendant une demi-heure environ. 



On retire le creuset du feu, on le laisse refroidir; puis, 

 après l'avoir bien nettoyé extérieurement, on détache avec 

 de l'eau la matière qui y est contenue, et on la verse dans 

 une capsule de porcelaine. La matière doit être étendue d'une 

 quantité d'eau égale à environ loo fois le poids de l'émeraude 

 soumise à l'analyse ; on ajoute ensuite au liquide un excès 

 d'acide hydrochlorique ; si la pierre a été bien attaquée, 

 tout doit être dissous. On fait évaporer la liqueur à siccité 

 en ayant soin de remuer sur la fin de l'opération : on chasse 

 par ce moyen l'acide hydrochlorique qui étoit en excès et 

 celui qui tenoit la silice en dissolution ;, on remet de l'eau sur 

 le résidu, on ajoute un peu d'acide hydrochlorique, on filtre 

 et on lave bien le résidu , qui est la silice. 



Le lavage contient du chlorure de potassium, des hydro- 

 chloratesde chaux, de peroxide de fer, d'alumine et de glu- 

 cine. On précipite toutes ces bases parle sous -carbonate de 

 potasse; on décante le liquide; on passe une ou deux eaux sur 

 le précipité dans le llacon même où il a été produit; puis on le 



